КОРЗИНА

Всего в корзине: 0 публ.

на сумму: 0 руб.

| Содержание корзины

ПОИСК

Найти

| Расширенный поиск

НАВИГАТОР

| ЖУРНАЛЫ
| КНИГИ
| ПАТЕНТЫ
| ПОИСК
| АВТОРЫ
| ОРГАНИЗАЦИИ
| КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
| РУБРИКАТОР
| ССЫЛКИ
| ПОДБОРКИ

| Начальная страница

СЕССИЯ

Имя пользователя:
Сафронова Татьяна

SPIN-код автора:

3299-6807

IP-адрес компьютера:

89.22.143.75

Название организации:

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Начало работы:

27.06.2023 15:24

Время работы:

00:06

| Личный кабинет
| Закрыть сессию

КОНТАКТЫ

Служба поддержки:

+7 (495) 544-2494 доб. 1
[email-masked]

Издателям журналов:

+7 (495) 544-2494 доб. 2
[email-masked]

Издателям книг:

+7 (495) 544-2494 доб. 3
[email-masked]

Science Space для издательств:

+7 (495) 544-2494 доб. 4
[email-masked]

Science Index для организаций:

+7 (495) 544-2494 доб. 4
[email-masked]

Доступ к API:

+7 (495) 544-2494 доб. 4
[email-masked]

DOI для издательств:

+7 (495) 544-2494 доб. 5
[email-masked]

Подписчикам:

+7 (495) 544-2494 доб. 6
[email-masked]

Конференции, семинары:

+7 (495) 544-2494 доб. 7
[email-masked]

Почтовый адрес:

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 14А, стр. 3, таунхаус 1

Веб-сайт:

https://elibrary.ru

Размещение рекламы:

[email-masked]

| Схема проезда
| Задать вопрос

По всем вопросам, связанным с работой в системе Science Index, обращайтесь, пожалуйста, в службу поддержки:

7 (495) 544-2494
[email-masked]

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ

| eLIBRARY ID: 53985725 | EDN: HMJIKA | | DOI: 10.14489/glc.2023.06.pp.041-053

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ЗАДАННОГО ФАЗОВОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ ПОРОШКА ГИДРОКСИАПАТИТА, ОБРАБОТАННОГО В РАСТВОРАХ ДИГИДРОФОСФАТОВ АММОНИЯ, НАТРИЯ И КАЛИЯ

САФРОНОВА Т. В.1,

ЧЖАО ЧЖИЮАНЬ1,

ЛИ ЦЗИНВЭЙ1,

КАЙМОНОВ М. Р.1,

ШАТАЛОВА Т. Б.1,

ФИЛИППОВ Я. Ю.1,

ФИЛИППОВА Т. В.1,

ГАВЛИНА О. Т.1,

ВЛАСЕНКО В. С.1,

КНОТЬКО А. В.1

1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ), Москва, Россия

Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский

Том: 96Номер: 6 (1146) Год: 2023
Страницы: 41-53

Поступила в редакцию: 19.05.2023Принята к печати: 26.05.2023

УДК: 666.3,  546.41

ЖУРНАЛ:

СТЕКЛО И КЕРАМИКА
Учредители: Издательство "Ладья"
ISSN: 0131-9582

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ГИДРОКСИАПАТИТ, ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТ, НАТРИЙ-ЗАМЕЩЕННЫЙ ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТ, КАЛИЙ-ЗАМЕЩЕННЫЙ ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТ, КОМПОЗИТ

АННОТАЦИЯ:

Выдержанные в 0,25М водных растворах дигидрофосфатов аммония NH4H2PO4, натрия NaH2PO4 и калия KH2PO4 в течение 1 ч при перемешивании порошки гидроксиапатита (ГА) Ca10(PO4)6(OH)2 использовали для получения керамики. По данным РФА, изменения фазового состава порошков после такой обработки не произошло. После обжига в интервале 900 - 1100 °С фазовый состав керамики на основе порошка ГА Ca10(PO4)6(OH)2, обработанного водным раствором NH4H2PO4, включал b-трикальцийфосфат b-Ca3(PO4)2 и ГА Ca10(PO4)6(OH)2; фазовый состав керамики на основе порошка ГА Ca10(PO4)6(OH)2, обработанного водным раствором NaH2PO4, включал натрий-замещенный трикальцийфосфат Ca10Na(PO4)7 и ГА Ca10(PO4)6(OH)2; фазовый состав керамики на основе порошка ГА Ca10(PO4)6(OH)2, обработанного водным раствором KH2PO4, включал калий-замещенный трикальцийфосфат Ca10K(PO4)7 и ГА Ca10(PO4)6(OH)2...

Выдержанные в 0,25М водных растворах дигидрофосфатов аммония NH4H2PO4, натрия NaH2PO4 и калия KH2PO4 в течение 1 ч при перемешивании порошки гидроксиапатита (ГА) Ca10(PO4)6(OH)2 использовали для получения керамики. По данным РФА, изменения фазового состава порошков после такой обработки не произошло. После обжига в интервале 900 - 1100 °С фазовый состав керамики на основе порошка ГА Ca10(PO4)6(OH)2, обработанного водным раствором NH4H2PO4, включал b-трикальцийфосфат b-Ca3(PO4)2 и ГА Ca10(PO4)6(OH)2; фазовый состав керамики на основе порошка ГА Ca10(PO4)6(OH)2, обработанного водным раствором NaH2PO4, включал натрий-замещенный трикальцийфосфат Ca10Na(PO4)7 и ГА Ca10(PO4)6(OH)2; фазовый состав керамики на основе порошка ГА Ca10(PO4)6(OH)2, обработанного водным раствором KH2PO4, включал калий-замещенный трикальцийфосфат Ca10K(PO4)7 и ГА Ca10(PO4)6(OH)2. Формирование бифазной керамики произошло из-за снижения мольного соотношения Са/Р порошка ГА Ca10(PO4)6(OH)2 после обработки в водных растворах дигидрофосфатов аммония NH4H2PO4, натрия NaH2PO4 и калия KH2PO4. Адсорбция на поверхности частиц ГА катионов и анионов из растворов, незначительное растворение ГА в водных растворах дигидрофосфатов, обладающих кислым рН, а также ионный обмен катионов и анионов в структуре ГА на катионы и анионы из растворов были возможными процессами, обеспечивающими изменение соотношения катионов и анионов в порошке ГА. Полученные керамические композиты содержат биосовместимые фазы, и могут быть рекомендованы для создания костных имплантатов.

▼Показать полностью

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Входит в РИНЦ: на обработке | Цитирований в РИНЦ: 0
Входит в ядро РИНЦ: нет | Цитирований из ядра РИНЦ: 0
Норм. цитируемость по журналу: | Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,305
Норм. цитируемость по направлению: | Дециль в рейтинге по направлению:

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ:

Рубрика OECD: | нет   (добавить)

Рубрика ASJC: | нет   (добавить)

Рубрика ГРНТИ: | нет   (добавить)

Специальность ВАК: | нет   (добавить)

АЛЬТМЕТРИКИ:

Просмотров: 0 (0) | Загрузок: 0 (0) | Включено в подборки: 0
Всего оценок: 0 | Средняя оценка: | Всего отзывов: 0

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ:

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 22-19-00219.

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

CERAMIC MATERIALS OF A GIVEN PHASE COMPOSITION BASED ON HYDROXYAPATITE POWDER TREATED IN SOLUTIONS OF AMMONIUM, SODIUM AND POTASSIUM DIHYDROPHOSPHATES

SAFRONOVA T. V.1,

ZHAO Z.1,

LI J.1,

KAIMONOV M. R.1,

SHATALOVA T. B.1,

FILIPPOV YA. YU.1,

FILIPPOVA T. V.1,

GAVLINA O. T.1,

VLASENKO V. S.1,

KNOTKO A. V.1

1 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Powders of hydroxyapatite (HA) Ca10(PO4)6(OH)2 treated in 0.25M aqueous solutions of ammonium NH4H2PO4, sodium NaH2PO4 and potassium KH2PO4 dihydrophosphates for 1 hour under stirring were used for ceramics production. According to the XRD data, there was no changes in the phase composition of the powders after such treatment. After firing in the range of 900 - 1100 °С, the phase composition of ceramics based on HA Ca10(PO4)6(OH)2 powder treated with an aqueous solution of NH4H2PO4 included b-tricalcium phosphate b-Ca3(PO4)2 and HA Ca10(PO4)6(OH)2; The phase composition of ceramics based on HA Ca10(PO4)6(OH)2 powder treated with NaH2PO4 aqueous solution included sodium-substituted tricalcium phosphate Ca10Na(PO4)7 and HA Ca10(PO4)6(OH)2; the phase composition of ceramics based on HA Ca10(PO4)6(OH)2 powder treated with an aqueous solution of KH2PO4 included potassium-substituted tricalcium phosphate Ca10K(PO4)7 and HA Ca10(PO4)6(OH)2...

Powders of hydroxyapatite (HA) Ca10(PO4)6(OH)2 treated in 0.25M aqueous solutions of ammonium NH4H2PO4, sodium NaH2PO4 and potassium KH2PO4 dihydrophosphates for 1 hour under stirring were used for ceramics production. According to the XRD data, there was no changes in the phase composition of the powders after such treatment. After firing in the range of 900 - 1100 °С, the phase composition of ceramics based on HA Ca10(PO4)6(OH)2 powder treated with an aqueous solution of NH4H2PO4 included b-tricalcium phosphate b-Ca3(PO4)2 and HA Ca10(PO4)6(OH)2; The phase composition of ceramics based on HA Ca10(PO4)6(OH)2 powder treated with NaH2PO4 aqueous solution included sodium-substituted tricalcium phosphate Ca10Na(PO4)7 and HA Ca10(PO4)6(OH)2; the phase composition of ceramics based on HA Ca10(PO4)6(OH)2 powder treated with an aqueous solution of KH2PO4 included potassium-substituted tricalcium phosphate Ca10K(PO4)7 and HA Ca10(PO4)6(OH)2. The formation of biphasic ceramics occurred due to a decrease in the molar ratio Ca/P of HA powder after treatment in aqueous solutions of ammonium NH4H2PO4, sodium NaH2PO4 and potassium KH2PO4 dihydrophosphates. HA-particle surface adsorption of cations and anions from the solution, slight dissolution of HA in solutions of dihydrophosphates with acidic pH, as well as ion exchange of cations and anions of HA for cations and anions from solutions, were possible processes providing change in the ratio of cations and anions in the HA powder. The resulting ceramic composites contain biocompatible phases, and can be recommended for the creation of bone implants.

▼Показать полностью

Keywords: HYDROXYAPATITE, TRICALCIUM PHOSPHATE, SODIUM SUBSTITUTED TRICALCIUM PHOSPHATE, POTASSIUM SUBSTITUTED TRICALCIUM PHOSPHATE, COMPOSITE

ВАША ЗАМЕТКА:

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1.

Hou X., Zhang L., Zhou Z., et al. Calcium Phosphate-Based Biomaterials for Bone Repair //j. Funct. Biomater. 2022. V. 13. P. 187. URL: https://doi.org/10.3390/jfb13040187.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Введение Материалы на основе фосфатов кальция привлекают внимание исследователей в связи с возможностью их использования в медицине в качестве костных имплантатов [1, 2]...

2.

Koons G. L., Diba M., Mikos A. G. Materials design for bone-tissue engineering // Nature Reviews Materials. 2020. V. 5, No. 8. P. 584 - 603. URL: https://doi.org/10.1038/s41578-020-0204-2.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Введение Материалы на основе фосфатов кальция привлекают внимание исследователей в связи с возможностью их использования в медицине в качестве костных имплантатов [1, 2]...

3.

Лемешева С. А., Голованова О. А., Туренков С. В. Исследование особенностей состава костных тканей человека // Химия в интересах устойчивого развития. 2009. Т. 17, № 3. С. 327 - 332. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12790115.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Костная ткань млекопитающих включает в свой состав неорганический компонент - гидроксиапатит кальция ГА Ca10(PO4)6(OH)2 [3]...

4.

Jiang Y., Yuan Z., Huang J. Substituted Hydroxyapatite: a Recent Development // Materials Technology. 2020. V. 35, No. 11 - 12. P. 785 - 796. URL: https://doi.org/10.1007/s10971-020-05222-1.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Способность ГА к катионным и анионным замещениям указывает на сложность определения точной формулы данного минерала, существующего в природе [4, 5]...

5.

Putlyaev V. I., Safronova T. V. Chemical Transformations of Calcium Phosphates during Production of Ceramic Materials on Their Basis // Inorganic Materials. 2019. V. 55. P. 1328 - 1341. URL: https://doi.org/10.1134/S0020168519130028.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Способность ГА к катионным и анионным замещениям указывает на сложность определения точной формулы данного минерала, существующего в природе [4, 5]...

6.

Bohner M., Santoni B. L. G., Döbelin N. β-tricalcium phosphate for bone substitution: Synthesis and properties // Acta Biomaterialia. 2020. V. 113. P. 23 - 41. URL: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.06.022.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Значительное присутствие в организме млекопитающих различных биосовместимых катионов, таких как натрий или калий, позволяет вести поиск возможных биосовместимых фаз керамических материалов не только в системах СаО-Р2О5 [6 - 8] или СаО-Р2О5-Н2О [9], но и в системах, включающих наряду с оксидами кальция и фосфора оксиды натрия (Na2О-СаО-Р2О5 [10], Na2О-СаО-Р2О5-Н2О [11]) и калия (K2О-СаО-Р2О5 [12], K2О-СаО-Р2О5-Н2О [13])...

7.

Сафронова Т. В., Корнейчук С. А., Шаталова Т. Б. и др. Керамика в системе Сa2Р2О7-Са(РО3)2, полученная обжигом цементного камня на основе b-трикальцийфосфата и монокальцийфосфата моногидрата // Стекло и керамика. 2020. Т. 23, № 5. С. 3 - 13. URL: https://glass-ceramics.ru/ru/archivru/43-bez-rubriki/5451-rus-glc-2020-5-pp-003-013.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Значительное присутствие в организме млекопитающих различных биосовместимых катионов, таких как натрий или калий, позволяет вести поиск возможных биосовместимых фаз керамических материалов не только в системах СаО-Р2О5 [6 - 8] или СаО-Р2О5-Н2О [9], но и в системах, включающих наряду с оксидами кальция и фосфора оксиды натрия (Na2О-СаО-Р2О5 [10], Na2О-СаО-Р2О5-Н2О [11]) и калия (K2О-СаО-Р2О5 [12], K2О-СаО-Р2О5-Н2О [13])...

Safronova T. V., Korneichuk S. A., Shatalova T. B., et al. Сa2Р2О7-Са(РО3)2 Ceramic Obtained by Firing β-Tricalcium Phosphate and Monocalcium Phosphate Monohydrate Based Cement Stone // Glass Ceram. 2020. V. 77, No. 5 - 6. P. 165 - 172. URL: https://doi.org/10.1007/s10717-020-00263-y.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Значительное присутствие в организме млекопитающих различных биосовместимых катионов, таких как натрий или калий, позволяет вести поиск возможных биосовместимых фаз керамических материалов не только в системах СаО-Р2О5 [6 - 8] или СаО-Р2О5-Н2О [9], но и в системах, включающих наряду с оксидами кальция и фосфора оксиды натрия (Na2О-СаО-Р2О5 [10], Na2О-СаО-Р2О5-Н2О [11]) и калия (K2О-СаО-Р2О5 [12], K2О-СаО-Р2О5-Н2О [13])...

8.

Liu D., Cui C., Chen W., et al. Biodegradable Cements for Bone Regeneration //j. Funct. Biomater. 2023. V. 14. P. 134. URL: https://doi.org/10.3390/jfb14030134.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Значительное присутствие в организме млекопитающих различных биосовместимых катионов, таких как натрий или калий, позволяет вести поиск возможных биосовместимых фаз керамических материалов не только в системах СаО-Р2О5 [6 - 8] или СаО-Р2О5-Н2О [9], но и в системах, включающих наряду с оксидами кальция и фосфора оксиды натрия (Na2О-СаО-Р2О5 [10], Na2О-СаО-Р2О5-Н2О [11]) и калия (K2О-СаО-Р2О5 [12], K2О-СаО-Р2О5-Н2О [13])...

9.

Toshev O. U., Safronova T. V., Shatalova T. B., Lukina Y. S. Ceramic Materials in Na2O-CaO-P2O5 System, Obtained via Heat Treatment of Cement-Salt Stone Based on Powder Mixture of Ca3(C6H5O7)2∙4H2O, Ca(H2PO4)2∙H2O and NaH2PO4 // Ceramics. 2023. V. 6. P. 600 - 618. URL: https://doi.org/10.3390/ceramics6010036.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Значительное присутствие в организме млекопитающих различных биосовместимых катионов, таких как натрий или калий, позволяет вести поиск возможных биосовместимых фаз керамических материалов не только в системах СаО-Р2О5 [6 - 8] или СаО-Р2О5-Н2О [9], но и в системах, включающих наряду с оксидами кальция и фосфора оксиды натрия (Na2О-СаО-Р2О5 [10], Na2О-СаО-Р2О5-Н2О [11]) и калия (K2О-СаО-Р2О5 [12], K2О-СаО-Р2О5-Н2О [13])...

10.

Jalota S., Bhaduri S. B., Tas A. C. A new rhenanite (β-NaCaPO4) and hydroxyapatite biphasic biomaterial for skeletal repair // Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. 2007. V. 80B, No. 2. P. 304 - 316. URL: https://doi.org/10.1002/jbm.b.30598.  ▼ Контекст

Контекст: | ...возможных биосовместимых фаз керамических материалов не только в системах СаО-Р2О5 [6 - 8] или СаО-Р2О5-Н2О [9], но и в системах, включающих наряду с оксидами кальция и фосфора оксиды натрия (Na2О-СаО-Р2О5 [10], Na2О-СаО-Р2О5-Н2О [11]) и калия (K2О-СаО-Р2О5 [12], K2О-СаО-Р2О5-Н2О [13])...

11.

Сафронова Т. В., Путляев В. И., Филиппов Я. Ю. и др. Керамика на основе порошка брушита, синтезированного из нитрата кальция и гидрофосфатов натрия и калия // Неорганические материалы. 2018. Т. 54, №. 2. С. 210 - 220. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32431782.  ▼ Контекст

Контекст: | ...керамических материалов не только в системах СаО-Р2О5 [6 - 8] или СаО-Р2О5-Н2О [9], но и в системах, включающих наряду с оксидами кальция и фосфора оксиды натрия (Na2О-СаО-Р2О5 [10], Na2О-СаО-Р2О5-Н2О [11]) и калия (K2О-СаО-Р2О5 [12], K2О-СаО-Р2О5-Н2О [13])...

12.

Huang C., Cao P., Edmonds N., Yuan X. Synthesis of biphasic calcium phosphate powders by a simple hydrolysis process // International journal of nanotechnology. 2014. V. 11, No. 5 - 8. P. 396 - 402. URL: https://doi.org/10.1504/IJNT.2014.060557.  ▼ Контекст

Контекст: | ...только в системах СаО-Р2О5 [6 - 8] или СаО-Р2О5-Н2О [9], но и в системах, включающих наряду с оксидами кальция и фосфора оксиды натрия (Na2О-СаО-Р2О5 [10], Na2О-СаО-Р2О5-Н2О [11]) и калия (K2О-СаО-Р2О5 [12], K2О-СаО-Р2О5-Н2О [13])...

13.

Wu V. M., Uskoković V. Is there a relationship between solubility and resorbability of different calcium phosphate phases in vitro? // Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects. 2016. V. 1860, No. 10. P. 2157 - 2168. URL: https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2016.05.022.  ▼ Контекст

Контекст: | ...СаО-Р2О5 [6 - 8] или СаО-Р2О5-Н2О [9], но и в системах, включающих наряду с оксидами кальция и фосфора оксиды натрия (Na2О-СаО-Р2О5 [10], Na2О-СаО-Р2О5-Н2О [11]) и калия (K2О-СаО-Р2О5 [12], K2О-СаО-Р2О5-Н2О [13])...

14.

Путляев В. И., Сафронова Т. В. Новое поколение кальцийфосфатных биоматериалов: роль фазового и химического составов // Стекло и керамика. 2006. Т. 79, №. 3. С. 30 - 33. URL: https://glass-ceramics.ru/ru/archivru/27-biomaterialy/2091-1046.  ▼ Контекст

Контекст: | ...При лечении дефектов костной ткани требуются материалы, в различной степени обладающие способностью к резорбции, которая для материалов неорганической природы определяется их способностью к растворению в водных средах [14]...

Putlyaev V. I., Safronova T. V. A new generation of calcium phosphate biomaterials: The role of phase and chemical compositions // Glass Ceram. 2006. V. 63, No. 3 - 4. P. 99 - 102. URL: https://doi.org/10.1007/s10717-006-0049-1.  ▼ Контекст

Контекст: | ...При лечении дефектов костной ткани требуются материалы, в различной степени обладающие способностью к резорбции, которая для материалов неорганической природы определяется их способностью к растворению в водных средах [14]...

15.

Safronova T. V., Putlyaev V. I. Powder systems for calcium phosphate ceramics // Inorg. Mater. 2017. V. 53. P. 17 - 26. URL: https://doi.org/10.1134/S0020168516130057.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Одним из способов управления такими свойствами, как скорость и степень резорбции, является варьирование в керамическом материале содержания фаз, обладающих различной способностью к растворению [15]...

16.

Asachi M., Nourafkan E., Hassanpour A. A review of current techniques for the evaluation of powder mixing // Advanced Powder Technology. 2018. V. 29. No. 7. P. 1525 - 1549. URL: https://doi.org/10.1016/j.apt.2018.03.031.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Целевые фазы керамического композита могут формироваться как из прямых предшественников, так и в результате гетерогенных реакций между однородно распределенными компонентами в порошковых компактных предкерамических образцах при нагревании [16]...

17.

Kuang X., Carotenuto G., Nicolais L. A review of ceramic sintering and suggestions on reducing sintering temperatures // Advanced Performance Materials. 1997. V. 4. P. 257 - 274. URL: https://doi.org/10.1023/A:1008621020555.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Традиционный подход к созданию керамических композитов предполагает использование исходных гомогенизированных порошковых смесей компонентов предшественников целевых фаз [17]...

18.

Шварценбах Г., Флашка Г. Комплексонометрическое титрование. М.: Химия, 1970. 360 с.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Однородное распределение одного из компонентов порошковой системы может быть достигнуто в том случае, если этот компонент вводится в виде водного раствора и благодаря этому равномерно распределяется по поверхности частиц другого или других нерастворимых компонентов [18]...

19.

ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77, ИСО 6598-85, ИСО 7497-84). Удобрения минеральные. Методы определения фосфатов (с Изменениями № 1 - 5). М.: Изд-во стандартов, 1997. 38 с.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Содержание ионов Са определяли комплексонометрическим титрованием [19]...

20.

Полуэктов Н. С. Методы анализа по фотометрии пламени. 2-е изд. М.: Химия, 1967. 308 с.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Содержание фосфора P определяли дифференциальным фотометрическим методом, используя желтые растворы фосфорно-ванадий-молибденового комплекса путем сравнения с растворами, содержащими известное количество фосфора Р согласно ГОСТ 20851.2-75 [20]...

21.

Петрашень И. А. Объемный анализ. М.-Л.: Госхимиздат, 1946. 292 с.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Концентрации ионов Na и K в растворах находили методом эмиссионно-пламенной фотометрии на приборе FLAPHO4 (VEB Carl Zeiss, ГДР) [21]...

22.

ICDD.International Centre for Diffraction Data // ed. S. Kabekkodu. Newtown Square: ICDD, 2010.PDF-4+ 2010 (Database). URL: https://www.icdd.com/pdf-2/.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Содержание NH4 определяли формалиновым методом [22]...

23.

Vlase T., Vlase G., Doca N. Kinetics of thermal decomposition of alkaline phosphates // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2005. V. 80, No. 1. P. 207 - 210. URL: https://doi.org/10.1007/s10973-005-0637-2.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Анализ полученных рентгенограмм проводили с помощью программы WinXPOW при использовании баз данных ICDD PDF-2 [23] и программы Match! (https://www.crystalimpact.com/ Copyright © 2003-2022, Crystal Impact, Германия)...

24.

Gorbovskiy K. G., Kazakov A. I., Norov A. M., Mikhaylichenko A. I. Effect of Impurities on Thermal Decomposition Kinetics of Mineral Fertilizers Based on (NH4)2HPO4 in Self-Generated Atmosphere // Russ. J. Appl. Chem. 2018. V. 91. P. 1057 - 1067. URL: https://doi.org/10.1134/S1070427218070017.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Ранее было показано [24], что при нагревании ДГФ натрия NaH2PO4·Н2О или калия KH2PO4 до 100 °C происходит потеря массы из-за удаления физически связанной воды, затем происходит потеря массы, обусловленная потерей кристаллизационной воды; затем реакции димеризации и поликонденсации с потерей воды...

25.

Torijano E., Vargas R. A., Diosa J. E., Mellander B. E. High temperature phase transitions of NH4H2PO4 // Physica status solidi. B. 2000. V. 220, No. 1. P. 659 - 662. URL: https://doi.org/10.1002/1521-3951(200007)220:1%3C659::AID-PSSB659%3E3.0.CO;2-Y.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Температура плавления полифосфата калия KPO3 составляет 810 °С, полифосфата натрия NaPO3 - 627 °С. По одним данным, при нагревании может происходить разложение ДГФ аммония на фосфорную кислоту и аммиак [25]...

26.

Грушевич Е. В., Селевич А. Ф., Ивашкевич Л. С., Лесникович А. И. Термическое взаимодействие в системе СаСО3-NH4PO3 // Свиридовские чтения. Вып. 2. Минск, 2005. 293 с. C. 45 - 51. ISBN 985-485-479-5.  ▼ Контекст

Контекст: | ...По другим данным, ДГФ аммония плавится при 180 - 185 °С, а при нагревании до 300 °C разлагается на полифосфорную кислоту и аммиак [26]...

27.

Selevich A., Grushevich E., Ivashkevich L., et al. Formation of double divalent metal-ammonium condensed phosphates in the NH4PO3 melt // Phosphorus Research Bulletin. 2005. V. 19. P. 228 - 233. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47293285 https://doi.org/10.3363/prb1992.19.0_228.  ▼ Контекст

Контекст: | ...Присутствие фосфорной или полифосфорной кислот в порошке ГА Ca10(PO4)6(OH)2 при нагревании может приводить к образованию Са(РО3)2 [27, 28], температура плавления которого 980 °С. Присутствие в порошковых образцах ГА Ca10(PO4)6(OH)2, а также полифосфатов калия, натрия, кальция или их прекурсоров может при нагревании приводить как к формированию низкотемпературных расплавов, так и к образованию новых фаз...

ОБСУЖДЕНИЕ:
|

| Добавить новый комментарий к этой публикации

ИНСТРУМЕНТЫ

| Содержание выпуска

| Список статей в Google Академия, цитирующих данную
| Ссылка для цитирования

| Добавить публикацию в подборку

Новая подборка

HAP

| Данная публикация входит в список моих работ

| Редактировать Вашу заметку к публикации
| Обсудить эту публикацию с другими читателями

Показать все публикации этих авторов

| Найти близкие по тематике публикации

| *© 2000-2023 ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. Все права защищены* |

Вверх

Каймонов Максим Русланович
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Профиль автора в SCIENCE INDEX
Список публикаций в РИНЦ

Филиппов Ярослав Юрьевич
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Профиль автора в SCIENCE INDEX
Список публикаций в РИНЦ

Кнотько Александр Валерьевич
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Профиль автора в SCIENCE INDEX
Список публикаций в РИНЦ